739 



treffen zu können. Eine geringere Zusammenziehung des Drahtes würde 

 einen grösseren E-M ergeben, indes sie doch eine Verminderung der 

 Elastizität anzeigt, sobald E-N vorhanden ist. Und dies ist immer 

 der Fall. 



XIV. Yerg'leicil mit den Ergebnissen anderer verwandter 



Untersuchungen. 



§ 36. Ausser den Wertheim' sehen sind mir noch die Arbeiten von 

 Herrn Prof. F. Kohlrausch und E. Loomis, sowie jene von Pisati über 

 den Einfluss der Wärme auf die Elastizität bekannt. (§ 1). Die erste 

 Arbeit bezieht sich ausschliesslich auf die Torsion, die zweite wie mir 

 scheint, nur zum grösseren Teil. In dieser wurden mit Eisen und Stahl 

 Dehnungsversuche angestellt. Ein Unterschied zwischen primärem und 

 sekundärem Elastizitätsmodul, wie ich ihn einführte, wurde nicht ge- 

 macht und der elastischen Nachwirkung keine Berücksichtigung zu teil. 

 Trotz der sonach geringen Vergleichsfähigkeit scheint mir eine Gegen- 

 überstellung der Resultate Interesse genug zu bieten, um hier vorge- 

 nommen zu werden. 



In der folgenden Uebersicht ist die Aenderung, welche die Elastizität 

 einer Substanz bei der Erwärmung von O'^ auf 100° C erleidet, in Pro- 

 zenten angegeben. Und zwar ist z/ Eg die Aenderung des sekundären E-M 

 nach Gl. R) — Piatina ausgenommen — berechnet. ^E wurde aus der 

 ersten Dehnung (k = 1) der Versuchsgruppen (N) bei der niedrigsten 

 und höchsten Temperatur unter Vornahme der nötigen Korrektur ab- 

 geleitet. z/E bedeutet somit die Aenderung des gewöhnlichen, longitudi- 

 nalen E-M, wobei man sich zu erinnern hat, dass der infolge der E-N 

 allmähliche Eintritt des Gleichgewichts nicht abgewartet, vielmehr sogleich 

 abgelesen wurde. Die weiteren Rubriken geben die Aenderungen des E-M 

 an, wie sie Professor Kohlrausch und Pisati gefunden haben. 



Man sieht aus dieser Uebei'sicht, dass in Uebereinsimmung mit den 

 Ergebnissen der Forschungen der eben genannten Autoren, wonach der 

 gewöhnliche E-M mit steigender Temperatur stetig fällt, dies auch 

 für den S. E-M (E^) der Fall ist. Nur bei Kautschuk tritt das Um- 

 gekehrte ein, was aber auch für den gewöhnlichen E-M schon kon- 

 statiert worden ist. 



96* 



